Sílice. . . 
Sosa. . . . 
ilumina 
215 
75,00 
17,40 
7,60 
108,00 
Por oirá parle he hecho vidrios de un trabajo más fácil, 
añadiendo carbonato de cal á mezclas de arena, de carbonato 
de sosa y alúmina. 
A la composición siguiente: 
Arena. . . 250 
Carbonato de sosa 100 
Id, de cal 50 
he añadido sucesivamente: 
1. ° Alúmina pura y seca 30 partes. 
2. ° Id. id 40 
3. ° Id. id.., 50 
4. ° Id. id 60 
5. ° Id. id 80 
6. ° Id. id 90 
7. ° Id. id 100 
El número l.° se dejó en el horno por espacio de veinti- 
cuatro horas, y dió un vidrio sumamente fusible, pero que 
lardó bastante en afinarse, lo cual indudablemente procede, 
de que á una temperatura elevada queda mucho más pastoso 
que el vidrio no aluminoso. 
Esperaba que la alúmina se conducida como el óxido de 
cromo, con el cual es isomorfa, y que se separaría de la masa 
vitrea en forma de cristales; pero no sucede así. El vidrio 
queda homogéneo y trasparente. Habiendo expuesto los peda- 
zos de este vidrio á una temperatura suficiente para ablan- 
darse, de modo que estuvieran en las mejores condiciones de 
